## PEMANFAATAN KULIT SINGKONG GUNA MENURUNKAN pH DAN KADAR Fe Mn PADA AIR ASAM TAMBANG PADA PT ANUGERAH KRIDA UTAMA KALIMANTAN TIMUR
Mutiara Eli 1 , Henny Magdalena 2 , Windhu Nugroho 3 , Shalaho Dina Devi 4 , Agus Winarno 5 1,2,3,4,5 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Coresponden author: henny_magdalena@ft.unmul.ac.id
Abstrack  : Air  asam  tambang  (AAT)  adalah  air  pada  kegiatan  penambangan  atau  pengolahan  yang  bersifat asam  atau  memiliki  keasaman  tinggi  dan  terbentuk  sebagai  akibat  teroksidasinya  mineral  sulfida  disertai keberadaan air. Sumber keasaman adalah mineral sulfida yang dapat teroksidasi. Sumber pengoksidasian yang utama adalah oksigen dalam udara. Air merupakan salah satu reaktan dalam proses pembentukan AAT dan juga sebagai media yang “mencuci” atau melarutkan hasil oksidasi. Sumber air dapat berupa air limpasan hujan atau air tanah atau air proses untuk kasus tailing . Jenis penelitian ini,  merupakan jenis penelitian evaluasi dari segi metodenya  yang  bertujuan  untuk  mencari,  menghitung,  menganalisis,  dan  memberikan  solusi  berupa  evaluasi agar  tercapai  hal-hal  yang  semestinya  atau  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  hasil  uji  menunjukkan  bahwa arang  aktif  tanpa  aktivasi  kimia  lebih  memiliki  kapasitas  adsorpsi  yang  tinggi  dibanding  dengan  arang  aktif aktivasi  terhadap  konsentrasi  logam  Fe  dimana  hasil  terbaik  yaitu  pada  menit  30  dengan  kapasitas  adsorpsi 14,2589 mg/g dan waktu mempengaruhi kapasitas absorbsi pada arang aktif aktivasi kimia dengan lama waktu yang digunakan maka kapasitas adsorpsi semakin meningkat pula. Dan kapasitas absorbsi pada arang aktif tanpa aktivasi  kimia  memiliki  kemampuan  adsorpsi  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  kapasitas  adsorpsi  arang aktif  aktivasi  terhadap  konsentrasi  logam  Mn  dimana  hasil  terbaik  yaitu  pada  menit  90  dengan  kapasitas adsorpsi yaitu 5,4714 mg/g.
Kata Kunci : Pemanfaatan, pH dan kadar Fe Mn, Asam Tambang

## PENDAHULUAAN
Air asam tambang (AAT) adalah air pada kegiatan penambangan atau pengolahan yang bersifat asam atau memiliki keasaman tinggi dan terbentuk sebagai akibat teroksidasinya mineral sulfida disertai keberadaan air. Sumber keasaman adalah mineral sulfida yang dapat teroksidasi. Sumber pengoksidasian yang utama adalah oksigen  dalam  udara.  Air  merupakan  salah  satu  reaktan  dalam  proses  pembentukan  AAT  dan  juga  sebagai media yang “mencuci” atau melarutkan hasil oksidasi. Sumber air dapat berupa air limpasan hujan atau air tanah atau air proses untuk kasus tailing .
Sumber pembentukan AAT adalah mineral sulfida yang terkandung dalam batuan. Kegiatan penggalian dan  penimbunan  memungkinkan  mineral  sulfida  yang  terkandung  dalam  batuan  di  bawah  permukaan  menjadi terekspos  di  udara  terbuka.  Kontak  antar  oksigen  dan  mineral  sulfida  serta  air  akan  menyebabkan  terjadinya reaksi oksidasi yang menghasilakan ion-ion besi ferro dan asam sulfat (Gautama, 2019).
Dalam  Putri  dan  Hersoelistyorini  (2012)  menyatakan  singkong  adalah  tanaman  rakyat  yang  telah dikenal  diseluruh  pelosok  Indonesia.  Saat  ini  produksi  singkong  di  Indonesia  telah  mencapai  kurang  lebih  20 juta  ton  per  tahun,  Singkong  merupakan  hasil  pertanian  yang  jumlahnya  berlimpah  dan  perlu alternative lain dalam  pemanfaatanya  untuk  menunjang  program  ketahanan  pangan  sesuai  dengan  PP  Nomor  68  Tahun  2002 tentang Ketahanan Pangan  yang  mengatur  ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan pangan, dan penanggulangan masalah pangan.
Pengelolaan  singkong  secara  terpadu  merupakan  upaya  memanfaatkan  seluruh  bagian  dari  singkong tanpa  ada  yang  terbuang  termasuk  kulitnya.  Komponen  kimia  dan  gizi  dalam  100  g  kulit  singkong  adalah sebagai  berikut:  Protein  8,11  g;  serat  kasar  15,20  g;  pectin  0,22  g;  lemak  1,29  g,  kalsium  0,63  g  sedangkan komponen  kimia  dan  gizi  daging  singkong  dalam  100g  adalah  protein  1  g;  kalori  154  g;  karbohidrat  36,8  g; lemak 0,1 g.
Kulit singkong merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan pada pembuatan keripik singkong hasil olahan industri rumah tangga.  Limbah ini  mengandung unsur  karbon  yang cukup tinggi  sebesar 59,31%. Keaktifan daya menyerap dari karbon aktif tergantung dari jumlah senyawa karbonya. Daya serap karbon aktif ditentukan  oleh  luas  permukaan  partikel.  Dan  kemampuan  ini  dapat  menjadi  lebih  tinggi,  jika  karbon  aktif tersebut telah dilakukan aktifasi dengan faktor bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur tinggi.  Dengan  demikian,  karbon  akan  mengalami  perubahan  sifat-sifat  fisika  dan  kimia.  Karbon  aktif  yang berwarna  hitam,  tidak  berbau,  tidak  berasa  dan  mempunyai  daya  serap  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan  karbon  aktif  yang  belum  menjalani  proses  aktifasi,  serta  mempunyai  permukaan  yang  luas,  yaitu memiliki  luas  antara  300  sampai  200  m 2 /g.  Luas  permukaan  yang  luas  disebabkan  karbon  mempunyai
permukaan  dalam  ( internal  surface )  yang  berongga,  sehingga  mempunyai  kemampuan  menyerap  gas  dan  uap atau zat yang berada di dalam suatu larutan (Ariyani, dkk, 2017).
Oleh karena itu dengan melakukan penelitian Pemanfaatan Kulit Singkong Guna Menurunkan pH dan kadar  Fe  Mn  pada  Air  Asam  Tambang  dapat  membantu  mengatasi  dua  permasalahan  lingkungan  sekaligus, yaitu  pertama  mengatasi  limbah  dapur  kulit  singkong  dan  kedua  mengatasi  masalah  air  asam  tambang  yang diakibatkan karena adanya proses penambangan.

## METODE PENELITIAAN
A. Jenis Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  ini  yaitu  menguji  manfaat  dari  teori-teori  ilmiah  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti-peneliti  terdahulu  serta  mengetahui  hubungan  empiris  dan  analisis  bidang-bidang  tertentu.  Jenis penelitian  ini,  merupakan  jenis  penelitian  evaluasi  dari  segi  metodenya  yang  bertujuan  untuk  mencari, menghitung,  menganalisis,  dan  memberikan  solusi  berupa  evaluasi  agar  tercapai  hal-hal  yang  semestinya  atau sesuai dengan standar yang berlaku.
B. Tahap Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu dengan pendekatan masalah yang berupa pengambilan bahan,  baik  berupa  dasar  teori  maupun  data-data  objek  yang  diamati  secara  langsung  dilapangan.  Sehingga dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi tahap pra lapangan, tahap lapangan, dan tahap pasca lapangan. C. Tahap Lapangan
Tahap ini ditujukan untuk memperoleh data yang akan dianalisis, pengambilan data-data di lapangan dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung dilapangan dan juga data yang didapatkan dari perusahaan, adapun data-data yang diambil berupa data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data  Primer  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  pengambilan  data  secara  langsung dilapangan.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun data sekunder yang digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  berupa  pembuatan  peta  kesampaian  daerah  bersumber  dari  peta  Rupa  Bumi Indonesia (RBI).
D. Tahap Pasca Lapangan
Pada tahap pasca lapangan yaitu tahapan pengolahan data dan analisis data yang telah didapatkan pada tahap  lapangan  dan  tahap  pengujian  sampel  dilaboratorium.  Adapun  tahap  pasca  lapangan  pada  penelitian  ini adalah:
1. Preparasi Kulit Singkong
Tahapan pembuatan arang aktif teknis kulit singkong mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995.  Tahapan  pembuatan  arang  aktif  teknis  yang  akan  dilalui  pertama  siapkan  kulit  singkong  yang telah  dibersihkan  dari  kotoran  yang  menempel  pada  kulit  singkong,  pada  penelitian  ini  hanya  menggunakan kulit  singkong,  bagian  yang  lain  tidak  digunakan.  Kulit  singkong  yang  sudah  dibersihkan  dikumpulkan  pada suatu wadah kemudian dijemur                selama beberapa hari di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam kulit singkong.
2. Karbonisasi (Pengarangan) kulit singkong
Setelah  kulit  singkong  sudah  kering  proses  selanjutnya  yaitu  tahap  karbonisasi  pada  kulit  singkong, adapun langkah-langkah karbonisasi kulit singkong sebagai berikut:
a) Disiapkan kulit singkong yang sudah kering
b) Diblender kulit singkong sesuai ukuran yang diinginkan yang bertujuan untuk memudahkan saat melakukan karbonisasi dengan furnace
c) Selanjutnya  kulit  singkong  yang  telah  diblender  dimasukkan  dalam  loyang  aluminium  kemudian  dioven dalam suhu 105ᴼC yang bertujuan untuk mengurangi kadar air yang masih tersisa pada kulit singkong
d) Kemudian dilakukan proses karbonisasi dengan menggunakan furnace dalam kisaran suhu 300ᴼC  - 350ᴼC selama  60  menit  dengan  tujuannya  agar  arang  yang  dihasilkan  tetap  terjaga  unsur  karbonnya  dan  tidak menjadi abu (pembakaran tidak sempurna)
e) kemudian arang kulit singkong dihaluskan dan diayak dengan ayakan 100 mesh
f) Selanjutnya  dilakukan  proses  pencucian  arang  kulit  singkong  dengan  menggunakan  akuades  Kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105ᴼC selama 5 jam.
3. Aktivasi kimia
Proses  aktivasi  dilakukan  setelah  proses  pembuatan  arang  aktif  teknis  telah  selesai,  adapun  langkah- langkah aktivasi kimia kulit singkong sebagai berikut:
a) Arang aktif teknis yang telah diayak dibersihkan kemudian dikeringkan
b) Selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam breaker  glass kemudian  ditimbang  sebanyak  50  gram  dengan menggunakan neraca analitik
c) kemudian  direndam  dengan  konsentrasi  larutan  KOH  3M  sebanyak  200  mL,  perendaman  dilakukan  pada suhu ruang selama 24 jam.
d) Kemudian arang aktif dicuci dengan akuades pH netral dan disaring dengan menggunakan kertas saring
e) Kemudian arang aktif teknis dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 105ᴼC selama 5 jam.
4. Analisis kualitas arang aktif kulit singkong.
Pada tahapan ini dilakukan uji proximat untuk mengetahui kualitas dari arang aktif kulit singkong dari analisis  kadar  air,  kadar  abu,  zat  terbang  dan fixed  carbon ,  serta  efisiensi  penyerapan  dari  arang  aktif  kulit singkong.
5.Analisis awal air asam tambang
Air  asam  tambang  diambil  dari  pit  pada  tambang  terbuka  PT.  Anugerah  Krida  Utama  kemudian dimasukkan ke dalam wadah jergen 20L, proses analisis air asam tambang dilakukan dengan menganalisa nilai parameter  besi  (Fe),  Mangan  (Mn)  dan  pH  berdasarkan  uji  laboratorium  dengan  standar  acuan  SNI  06-3730- 1995.  Parameter  nilai  pH  air  menggunakan  alat  pH  meter  dengan  metode  potensiometri  spesifikasi  dari  SNI 6989.11–2019,  untuk  analisis  besi  (Fe)  diukur  dengan  metode  spektrofometri  serapan  atom  (SSA)  dari  SNI 6989.6–2009  dan  untuk  mangan  (Mn)  diukur  dengan  metode  spektrofometri  serapan  atom  (SSA)  dari  SNI 6989.5–2009.
6.Percobaan adsorpsi arang aktif kulit singkong terhadap logam Fe dan Mn Setelah melalui proses penentuan awal nilai parameter di atas, dilakukan proses percobaan adsorpsi arang aktif dan air asam tambang yang memiliki konsentrasi logam besi (Fe), Mangan (Mn) dan pH. Pertama-tama siapkan arang  aktif  kulit  singkong  sebanyak  3  gram  masing-masing  dimasukkan  ke  dalam  breaker  glass  500  ml kemudian dicampurkan dengan limbah air asam tambang sebanyak 500 ml, kemudian diaduk hingga tercampur secara menyeluruh dengan menggunakan alat magnetic stirrer dengan waktu pengadukan 30, 60, dan 90 menit dan kecepatan pengadukan 100 rpm sehingga memperoleh hasil yang diinginkan dengan mengukur kadar logam hasil  adsorpsi  dari  arang  aktif  kulit  singkong  dengan menggunakan  spektrometer  serapan  atom  (SSA)  dan  pH dengan menggunakan pH meter.
E. Tahap Analisis Data
Adapun pada tahapan ini, penulis setelah melalui tahapan pra lapangan  yaitu, melakukan analisis data hasil pengujian dari sampel yang diperoleh dari tahap sebelumnya yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1.Analisis tingkat keasamaan air asam tambang
Untuk menganalisis tingkat keasam pada air asam tambang diperlukan data pH awal air asam tambang, kadar Fe, dan kadar Mn.
2.Analisis karakteristik arang kulit singkong
Karakteristik  arang  aktif  kulit  singkong  perlu  dilakukan  untuk  mendukung  data  kualitas  arang  aktif kulit  singkong,  berdasarkan  syarat  mutu  SNI  06-3730-1995,  karakteristik  arang  aktif  kulit  singkong  dilakukan dengan  analisis  proksimat  yaitu  pengujian  kadar  air (moisture ),  kadar  abu  ( ash  content ),  kadar  uap  ( volatile matter ), dan kadar karbon ( fixed carbon ). 3.Analisis Isoterm dan Kapasitas Adsorpsi Arang Aktif kulit singkong
Proses  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  proses  batch  dengan  cara  memberi  kontak  antara sample  limbah  cair  dengan  Adsorben  arang  kulit  singkong  selama  waktu  kontak  tertentu  sehingga  dapat diketahui efisiensi penyisihan penurunan parameter limbah cair selama proses adsorpsi waktu kontak. 4.Analisis Efisiensi Adsorpsi Arang Aktif kulit singkong
Analisis  efisiensi  dari  arang  aktif  kulit  singkong  merupakan  tahap  dimana  hasil  dari  proses  adsorpsi arang  aktif  kulit  singkong  dari  setiap  perlakuan  yang  telah  diperoleh  dibandingkan  dengan  konsentrasi  logam Fe,  Mn  dan  pH  limbah  awal.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  efisiensi  seberapa  efektif  penyerapan  yang diperoleh dari arang aktif kulit singkong.
F. Kesimpulan dan Saran
Penarikan  kesimpulan  yang didapatkan  merupakan jawaban dari tujuan penelitian  yang  ingin dicapai. Sedangkan  saran  merupakan  hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan  untuk  penelitian  selanjutnya  dan  kekurangan yang dihadapi selama penelitian.

## HASIL PENELITIAAN

## 1. Hasil Analisis Air asam Tambang
Air  asam  tambang  (AAT)  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  air  yang terkontaminasi  dan  asam  akibat  dari  aktivitas  pertambangan  yang  mengandung  berbagai  logam  berat  dan senyawa berbahaya. Dari hasil penelitian dilakukan pengujian air asam tambang, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kandungan logam Fe, Mn dan nilai pH.
Tabel 4.1 Hasil Uji awal air asam tambang
Parameter Perda Kaltim No. 02 Tahun 2011 Sampel Air Asam Tambang pH 6-9 2,62 Fe (mg/L) 7 86,10
Mn (mg/L) 4 49,64
Berdasarkan  Tabel  4.1  hasil  dari    uji  awal  air  asam  tambang  menunjukkan  kandungan  logam  yang terdapat dalam air asam tambang tinggi denga nilai kadar logam Fe yaitu 86,08 mg/L dan pada logam Mn yaitu 49,64 mg/L.  Air asam tambang juga  mengandung tingkat keasaman air yang tinggi dimana nilai pH  mencapai 2,62. Dari hasil yang diperoleh nilai Fe, Mn dan pH jika mngacu pada Perda Kaltim No. 02 Tahun 2011 tentang syarat  mutu  air  limbah  kegiatan  penambangan  ketiga  parameter  yang  ditentukan  tidak  memenuhi  standar kegiatan yang telah ditetapkan.

## 1.1 Karakteristik Arang Aktif kulit singkong
Bahan  yang  digunakan  merupakan  kulit  singkong  yang  dijadikan  sebagai  Adsorben  untuk  proses adsorpsi. Pada  penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  arang  aktif  yaitu  arang  aktif  non  aktivasi  dan  arang  aktif aktivasi  kimia.  Arang  aktif  tanpa  aktivasi  dan  aktivasi  kimia  dibuat  menjadi  Adsorben  dengan  melalui  tahap karbonisasi dengan menggunakan furnace pada suhu 300ºC - 350ºC dengan waktu pengarangan 2 jam sehingga menghasilkan  arang  yang  diinginkan.  Kemudian  dihaluskan  dengan  ukuran  ayakan  100  mesh  dan  kemudian arang aktif dibagi menjadi dua bagian untuk diaktivasi kimia. Hasil dari pengujian karakteristik arang aktif kulit singkong dapat dilihat pada Tabel 1.1
Tabel 1.1 Hasil Uji Kualitas arang aktif kulit singkong
No. Parameter Tanpa Aktivasi (%) Aktivasi Kimia (%) Standar Kualitas Arang Aktif Teknis 06-3730-1995 1 Kadar Air 5,30 6,11 Maks. 15% 2 Kadar Abu 8,36 7,78 Maks. 10% 3 Volatille Matter 20,12 21,05 Maks. 25% 4 Fixed Carbon 66,23 65,06 Min. 65%
Daya  serap  pada  Tabel  1.1  di  atas  menunjukkan  pada  arang  aktif  tanpa  aktivasi  memiliki  kadar  air  5,30% sedangkan aktivasi kimia 6,11%,  yang  menunjukkan bahwa kadar air  telah  memenuhi  syarat  mutu  arang  aktif teknis namun kadar air pada aktivasi kimia lebih tinggi karena adanya perlakuan perendaman dengan aktivator yang  mempengaruhi  banyaknya  kadar  air  yang  terkandung  pada  arang  aktif  aktivasi  kimia.  Kadar  abu  pada arang  aktif  tanpa  aktivasi  memiliki  persentase  nilai  8,36%  sedangkan  pada  aktivasi  kimia  memiliki  nilai persentase lebih tinggi yaitu 7,78% kedua jenis arang katif ini memenuhi standar kualitas dari arang aktif teknis. Proses pencucian pada arang aktif mempengaruhi kadar abu yang ada pada arang aktif karena dapat melarutkan logam-logam atau mineral yang ada pada arang aktif. Volatile matter atau kadar zat mudah menguap pada arang aktif  tanpa  aktivasi  memiliki  persentase  kadar  sebesar  20,12%  sedangkan  untuk  arang  aktif  aktivasi  kimia mempunyai kadar 21,05% nilai yang dihasilkan telah memenuhi syarat mutu arang aktif teknis Penentuan kadar. Fixed carbon pada arang aktif tanpa aktivasi  memiliki  kadar fixed karbon 66,23% sedangkan pada arang aktif aktivasi  kimia  memiliki  nilai  kadar  sebesar  65,06%  dan  keduanya  telah  memenuhi  syarat  mutu  arang  aktif teknis.

## 1.2 Pengaruh Waktu arang aktif kulit singkong terhadap Kenaikan pH AAT
Pada  penelitian  ini  menggunakan  variasi  waktu  untuk  membandingkan  penyerapan  yang  mampu dilakukan arang aktif kulit singkong dalam meningkatkan pH dan menurunkan kandungan logam pada air asam tambang. Variasi waktu arang aktif kulit singkong yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 30 menit, 60 menit dan  90  menit  dengan  500  ml  limbah  air  asam  tambang,  dengan  massa  arang  aktif  kulit  singkong  3  gram  dan kecepatan pengadukan 100 rpm. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1.2.

## Tabel 1.2 Perbandingan Hasil Nilai pH
pH Awal Massa Arang Aktif (gram) Variasi waktu (menit) Volume AAT (ml) pH akhir Non Aktivasi Aktivasi Kimia 2,62 3 30 500 4,81 4,49 60 5,82 4,85 90 6,46 5,42
Berdasarkan  table  1.2  pH  air  asam  tambang  dapat  dilihat  nilai  dari  pH  awal  yaitu  2.62  kemudian mengalami kenaikan pH yang tertinggi pada waktu 90 menit yaitu 6,46 pada arang aktif tanpa aktivasi dan 5,42 pada  aktivasi  kimia.  Kenaikan  nilai  pH  pada  air  asam  tambang  meningkat  sesuai  dengan  lama  waktu  yang digunakan.  Semakin  lama  waktu  yang  digunakan  maka,  semakin  tinggi  juga  kenaikan  nilai  pH  pada  air  asam tambang. Nilai hasil pengujian peningkatan pH air asam tambang menggunakan variasi waktu arang aktif kulit singkong yang dapat dilihat dalam bentuk grafik dalam Gambar 1.1.

## Gambar 1.1 Grafik pengujian perbandingan hasil uji kenaikan pH AAT
Berdasarkan  Gambar  1.1  perbandingan  nilai  pH  yang  ditunjukkan  setelah  proses  adsorpsi  dengan menggunakan arang aktif kulit singkong tanpa aktivasi dan aktivasi kimia menghasilkan peningkatan pH yang kurang  maksimal  dimana  nilai  tertinggi  yang  diperoleh  pada  arang  aktif  non  aktivasi  terjadi  pada  waktu  90 menit  dengan  pH  6,4  dan  pada  arang  aktif  aktivasi  kimia  hanya  mencapai  5,42.  Pada  grafik  memperlihatkan kenaikan  pH  yang  signifikan  dengan  banyaknya  waktu  arang  aktif  yang  digunakan,  namun  arang  aktif  tanpa aktivasi  memiliki  nilai  peningkatan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  arang  aktif  aktivasi  kimia,  hal  ini disebabkan adanya pengaruh kualitas arang aktif dan tidak maksimalnya aktivasi kimia yang dilakukan.

## 1.3 Pengaruh Waktu dan efisiensi arang aktif kulit singkong terhadap penurunan logam Fe Air Asam Tambang (AAT)
Pada  penelitian  ini  dilakukan  perlakuan  waktu  untuk  melihat  pengaruh  waktu  kontak  dari  arang  aktif aktivasi  kimia  dan  arang  aktif  tanpa  aktivasi  kimia.  Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  massa  3  gram banyaknya air limbah yang digunakan 500 ml kemudian diaduk dengan kecepatan pengadukan 100 rpm selama waktu kontak 30, 60, dan 90 menit. Campuran akan diuji untuk  mengetahui  konsentrasi  logam besi (Fe)  yang tersisa dengan menggunakan spektrometri serapan atom. Hasil pengaruh massa arang aktif kulit singkong tanpa aktivasi dan aktivasi kimia dapat dilihat pada Tabel 1.3.
Tabel 1.3 Hasil uji adsorpsi logam besi (Fe) Jenis Arang Aktif Konsentrasi awal Fe (mg/L) Waktu kontak (Menit) Massa Arang Aktif (gram) Konsentasi Akhir Fe (mg/L) % Penurunan Logam Fe Tanpa Aktivasi 86,10 30 3 0,58 99,33 86,10 60 3 7,13 91,71 86,10 90 3 8,50 90,12 Aktivasi Kimia 86,10 30 3 13,86 83,91 86,10 60 3 33,30 61,32 86,10 90 3 12,93 84,98
Berdasarkan Tabel 1.3 perbadingan yang dihasilkan dari variasi waktu arang aktif kulit singkong memiliki hasil penurunan namun pada hasil penurunan pada waktu 30 menit memiliki hasil yang baik  dalam penurunan kadar logam Fe. Pada kegiatan non aktivasi dari waktu 60 menit ke waktu 90 menit mengalami penurunan penyerapan kadar  Fe  yaitu  7,134  mg/L  dan  8,504  mg/L  dan  pada  arang  aktif  aktivasi  kimia  pada  saat  60  menit penyerapannya  tidak  maksimal,  disebabkan  karena  kurang  maksimalnya  arang  aktif  aktivasi  kimia menggunakan larutan KOH 3 M. Pada waktu 90 menit kembali mengalami kenaikan penyerapan kadar Fe yaitu 12,934  mg/L  disebabkan  beberapa  faktor  yaitu  kualitas  arang  aktif  dan  kapasitas  adsorpsinya  yang  kurang maksimal dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah.

## Gambar 1.2 Grafik perbandingan hasil Adsopsi terhadap logam Fe
Dari Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa hasil penyerapan logam Fe arang kulit singkong non aktivasi dan aktivasi kimia  terhadap  pengaruh  waktu  tidak  terlalu  menunjukkan  penurunan  yang  signifikan  akan  tetapi  arang  aktif non  aktivasi  menunjukkan  penyerapan  yang  lebih  baik  dibandingkan  arang  aktif  aktivasi  kimia.  Dimana  hasil terbaik  pada  aktivasi  kimia  terjadi  pada  menit  90  dengan  hasil  penyerapan  mencapai  12,934  mg/L  dan  hasil terbaik non aktivasi mencapai 0,575 mg/L pada waktu 30 menit.

## 1.4  Pengaruh  Waktu  arang  aktif  kulit  singkong  terhadap  penurunan  logam  Mn  Air  Asam  Tambang (AAT)
Pada penelitian  ini  dilakukan  perlakuan  waktu  untuk  melihat  pengaruh  waktu  kontak  dari  arang  aktif non  aktivasi  kimia  dan  arang  aktif  aktivasi  kimia.  Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  massa  3  gram banyaknya air limbah yang digunakan 500 ml kemudian diaduk dengan kecepatan pengadukan 100 rpm selama waktu  kontak  30,  60,  dan  90  menit.  Campuran  akan  diuji  untuk  mengetahui  konsentrasi  logam  Mangan  (Mn) yang terisa dengan menggunakan  spektrometer serapan atom. Hasil pengaruh massa arang aktif kulit singkong tanpa aktivasi dan aktivasi kimia dapat dilihat pada Tabel 1.4.

## Tabel 1.4 Hasil uji adsorpsi logam Mangan (Mn)
Berdasarkan Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini penurunan kadar logam mangan (Mn) pada arang aktif non aktivasi dan aktivasi kimia memiliki hasil penurunan yang kurang maksimal. Variasi waktu yang digunakan  menunjukkan  semakin  lama  semakin  tinggi  penyerapan  kadar  logamnya  akan  tetapi  waktu  yang digunakan belum maksimal dalam penurunan kadar logam Mn dapat dilihat pada arang aktif non aktivasi waktu 30 menit memiliki hasil penyerapan 26,52mg/L kemudian pada 60 menit yaitu 26,29 mg/L dan pada menit 90 mencapai 16,81 mg/L. Pada arang aktif aktivasi kimia pada menit 30 mencapai 26,71 mg/L, menit 60 mencapai 24,94 mg/L, pada menit 90 mencapai 24,83 mg/L. Hasil absorbsi menggunakan arang aktif kulit singkong tanpa aktivasi dan aktivasi kimia terhadap logam mangan (Mn) dapat dilihat pada Gambar 4.3.
Jenis Arang Aktif Konsentrasi awal Mn (mg/L) Waktu kontak (Menit) Massa Arang Aktif Konsentasi Akhir Mn (mg/L) % Penurunan Logam Mn Tanpa Aktivasi 49,64 30 3 26,52 46,59 49,64 60 3 26,29 47,04 49,64 90 3 16,81 66,14 Aktivasi Kimia 49,64 30 3 26,71 46,20 49,64 60 3 24,94 49,77 49,64 90 3 24,83 49,98

## Gambar 1.4 Grafik perbandingan hasil Adsopsi terhadap logam Mn
Berdasarkan Gambar 1.4 dari grafik dapat dilihat bahwa hasil penyerapan kurang maksimal dimana kemampuan terbaik  pada  penyerapan  logam  Mn  pada  arang  aktif  non  aktivasi  terjadi  pada  waktu  90  menit  dengan  hasil 16,81 mg/L dan pada arang aktif aktivasi kimia penyerapan terbaik terjadi pada menit 90 dengan hasil mencapai 24,83  mg/L.  Dari  hasil  ini  menunjukkan  harus  melakukan  penambahan  waktu  kontak  sehingga  hasil  yang ditentukan dapat memenuhi standar baku mutu kadar logam.
2. Analisis  Adsorpsi  Logam  Mangan  (Mn)  Menggunakan  Arang  Aktif  Tanpa  Aktivasi  kimia  dengan Persamaan Freundlich dan Langmuir.
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  hasil  data  konsentrasi  awal  dan  akhir  adsorpsi  logam  Fe  dengan  menggunakan arang aktif kulit singkong tanpa aktivasi. Penentuan kapasitas adsorpsi  ditentukan dengan membuat grafik plot isoterm  Freunlich  dan  Langmuir,  sehingga  dibuatlah  Tabel  data  isoterm  Freundlich  dan  Langmuir  untuk menentukan nilai sumbu x dan y. Nilai-nilai yang akan ditentukan terlebih dahulu nilai x (mg), x/m, Log (x/m), Log  (C),  1/(x/m),  dan  1/C  seperti  pada  Tabel  4.8.  Dimana  x  adalah  massa  zat  logam  yang  teradsorpsi,  x/m adalah Jumlah zat teradsorpsi per satuan berat, ln (x/m) dan ln  C adalah nilai  x dan  y dari persamaan isoterm Freundlich,  kemudian  1/(x/m)  dan  1/C  adalah  niali  x  dan  y  persamaan  isoterm  Langmuir  (perhitungan  dapat dilihat pada lampiran E).
Tabel 4.8 Analisis isoterm  logam Mn tanpa aktivasi Kimia
Waktu Kontak (Menit) Massa (g) C Awal (mg/L) C Akhir (mg/L) x (mg) x/m (mg/g) Isoterm Freundlich Isoterm Lagmuir ln (x/m) ln(C)  1/(x/m)   1/C 30 3 49,64 26,52 11,56 3,85 1,35 3,28 0,26 0,04 60 3 49,64 26,29 11,67 3,89 1,36 3,27 0,26 0,04 90 3 49,64 16,81 16,41 5,47 1,70 2,82 0,18 0,06
Berdasarkan Tabel 4.8 Analisis adsorpsi logam Mangan (Mn) arang aktif tanpa aktivasi dilakukan menggunakan model  isoterm  adsorpsi  Freundlich  dan  Langmuir.  Dalam  penelitian  ini,  kita  akan  mengasumsikan  bahwa seberapa  besar  adsorpsi  yang  terjadi  pada  permukaan  arang  aktif.  Nilai  yang  diperoleh  dari  Tabel  diatas kemudian diplot kedalam grafik linieritas Freundlich dan Langmuir yang dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan 4.7.

## Gambar 4.6 Kurva persamaan isoterm Freundlich logam Mn tanpa aktivasi kimia
Dari Gambar 4.6 diperoleh persamaan y =  -0,7656x+3,8602 dapat disimpulkan bahwa nilai untuk menentukan persamaan  freundlich  yaitu  slope  1/n  =  --0,7656x  dan  intercept  adalah  log  K=  3,8602,  dimana  K  merupakan konstanta kesetimbangan freundlich sehingga didapatkan model persamaan freundlich 𝑥 𝑚 = 47,4748 𝐶𝑒 1/−1,3061
(perhitungan dapat dilihat pada lampiran F).

## Gambar 4.7 Kurva persamaan isoterm Langmuir logam Mn tanpa aktivasi kimia
Dari  Gambar  4.7  diperoleh  persamaan  y  =  -3,4925x+0,3905  dapat  ditentukan  bahwa  nilai  untuk  menentukan persamaan  langmuir  yaitu  slope  1/  qm.b  =  -3,4925x  dan  intercept  adalah  b  =  0,3905,  dimana  b  merupakan konstanta  kesetimbangan  langmuir  sehingga  diperoleh  model  persamaan 𝑥 𝑚 = −0,2863×−8,9445.𝐶 1+(−8,9445).𝐶 (perhitungan dapat dilihat pada lampiran F).
Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa adsorpsi logam besi dan mangan aktivasi kimia mengikuti persamaan  isoterm  adsorpsi  Freundlich  dikarenakan  persamaan  adsorpsi  Freundlich  memiliki  nilai  koefisien korelasi (r) lebih tinggi atau mendekati angka 1 dibandingkan persamaan isoterm adsorpsi Langmuir. Sehingga persamaan  isoterm  adsorpsi  Freundlich  lebih  tepat  digunakan  untuk  menentukan  nilai  kapasitas  adsorpsi. Perbedaan persamaan linier Freundlich dan Langmuir dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.
Tabel 4.9 Hasil persamaan freundlich dan langmuir tanpa aktivasi Kimia Logam Mn Persamaan Freundlich Persamaan Langmuir Keterangan Nilai Keterangan Nilai Persamaan y = -0,7656x + 3,8602 Persamaan y = -3,4925x + 0,3905 Slope (1/n) -0,7656 Slope (1/n) -3,4925 Intercept (In K) 3,8602 Intercept (In K) 0,3905 Koefisien Korelasi (r) 0,9999 Koefisien Korelasi (r) 0,9998 Persamaan Adsorpsi 𝑥 𝑚 = 47,4748 𝐶𝑒 1/−1,3061 Persamaan Adsorpsi 𝑥 𝑚 = −0,2863 × −8,9445. 𝐶 1 + (−8,9445). 𝐶

## 2. Analisis  Adsorpsi  Logam  Besi  (Fe)  Menggunakan  Arang  Aktif  Aktivasi  Kimia  dengan  Persamaan Freundlich dan Langmuir.
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  hasil  data  konsentrasi  awal  dan  akhir  adsorpsi  logam  Fe  dengan menggunakan  arang  aktif  kulit  singkong  tanpa  aktivasi.  Penentuan  kapasitas  adsorpsi  ditentukan  dengan membuat  grafik  plot  isoterm  Freunlich  dan  Langmuir,  sehingga  dibuatlah  Tabel  data  isoterm  Freundlich  dan Langmuir untuk menentukan nilai sumbu x dan y. Nilai-nilai yang akan ditentukan terlebih dahulu nilai x (mg), x/m,  Log  (x/m),  Log  (C),  1/(x/m),  dan  1/C  seperti  pada  Tabel  4.10.  Dimana  x  adalah  massa  zat  logam  yang teradsorpsi,  x/m  adalah  Jumlah  zat  teradsorpsi  per  satuan  berat,  ln  (x/m)  dan  ln  C  adalah  nilai  x  dan  y  dari persamaan  isoterm  Freundlich,  kemudian  1/(x/m)  dan  1/C  adalah  niali  x  dan  y  persamaan  isoterm  Langmuir (perhitungan dapat dilihat pada lampiran E).

## Tabel 2.1 Analisis isoterm  logam Fe aktivasi Kimia
Waktu Kontak (Menit) Massa (g) C Awal (mg/L) C Akhir (mg/L) x (mg) x/m (mg/g) Isoterm Freundlich Isoterm Lagmuir ln (x/m) ln (C) 1/(x/m) 1/C 30 3 86,10 13,86 36,12 12,04 2,49 2,63 0,08 0,07 60 3 86,10 33,30 26,40 8,80 2,17 3,51 0,11 0,03 90 3 86,10 12,93 36,58 12,19 2,50 2,56 0,08 0,08
Berdasarkan  Tabel  2.1  Analisis  adsorpsi  logam  besi  (Fe)  arang  aktif  tanpa  aktivasi  dilakukan menggunakan  model  isoterm  adsorpsi  Freundlich  dan  Langmuir.  Dalam  penelitian  ini,  kita  akan mengasumsikan bahwa seberapa besar adsorpsi yang terjadi pada permukaan arang aktif. Nilai yang diperoleh dari  Tabel  diatas  kemudian  diplot  kedalam  grafik  linieritas  Freundlich  dan  Langmuir  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 4.8 dan 4.9.

## Gambar 2.1 Kurva persamaan isoterm Freundlich logam Fe aktivasi kimia
Dari Gambar 2.2 diperoleh persamaan y =  -0,3503x+3,4032 dapat disimpulkan bahwa nilai untuk menentukan persamaan  freundlich  yaitu  slope  1/n  =  -0,3503x  dan  intercept  adalah  log  K=  3,4032,  dimana  K  merupakan
konstanta kesetimbangan freundlich sehingga didapatkan model persamaan freundlich 𝑥 𝑚 = 30,0601𝐶𝑒 𝟏/−2,8546 (perhitungan dapat dilihat pada lampiran F).

## Gambar 2.1 Kurva persamaan isoterm Langmuir logam Fe aktivasi kimia
Dari  Gambar  2.1  diperoleh  persamaan  y  =  -0,6909x+0,1342  dapat  ditentukan  bahwa  nilai  untuk  menentukan persamaan  langmuir  yaitu  slope  1/  qm.b  =  -0,6909x  dan  intercept  adalah  b  =  0,1342,  dimana  b  merupakan konstanta  kesetimbangan  langmuir  sehingga  diperoleh  model  persamaan 𝑥 𝑚 = −1,4473×−5,1485.𝐶 1+(−5,1485).𝐶 (perhitungan dapat dilihat pada lampiran F).
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  adsorpsi  logam  besi  dan  mangan  aktivasi  kimia mengikuti  persamaan  isoterm  adsorpsi  Freundlich  dikarenakan  persamaan  adsorpsi  Freundlich  memiliki  nilai koefisien korelasi (r) lebih tinggi atau mendekati angka 1 dibandingkan persamaan isoterm adsorpsi Langmuir. Sehingga  persamaan  isoterm  adsorpsi  Freundlich  lebih  tepat  digunakan  untuk  menentukan  nilai  kapasitas adsorpsi. Perbedaan persamaan linier Freundlich dan Langmuir dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini.

## Tabel 2.1 Hasil persamaan freundlich dan langmuir aktivasi kimia logam Fe
Persamaan Freundlich Persamaan Langmuir Keterangan Nilai Keterangan Nilai Persamaan y = -0,3503x + 3,4032 Persamaan y = -0,6909x + 0,1342 Slope (1/n) -0,3503x Slope (1/n) 76,067 Intercept (In K) 3,4032 Intercept (In K) 0,9769 Persamaan Freundlich Persamaan Langmuir Persamaan Freundlich Persamaan Langmuir Keterangan Nilai Keterangan Nilai Persamaan Adsorpsi 𝑥 𝑚 = 30,0601𝐶𝑒 𝟏/−2,8546 Persamaan Adsorpsi 𝑥 𝑚 = −1,4473 × −5,1485. 𝐶
1 + (−5,1485). 𝐶

## 3. Analisis  Adsorpsi  Logam  Mangan  (Mn)  Menggunakan  Arang  Aktif  Aktivasi  Kimia  dengan Persamaan Freundlich dan Langmuir.
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  hasil  data  konsentrasi  awal  dan  akhir  adsorpsi  logam  Fe  dengan menggunakan  arang  aktif  kulit  singkong  tanpa  aktivasi.  Penentuan  kapasitas  adsorpsi  ditentukan  dengan membuat  grafik  plot  isoterm  Freunlich  dan  Langmuir,  sehingga  dibuatlah  Tabel  data  isoterm  Freundlich  dan Langmuir untuk menentukan nilai sumbu x dan y. Nilai-nilai yang akan ditentukan terlebih dahulu nilai x (mg), x/m,  Log  (x/m),  Log  (C),  1/(x/m),  dan  1/C  seperti  pada  Tabel  4.12.  Dimana  x  adalah  massa  zat  logam  yang teradsorpsi,  x/m  adalah  Jumlah  zat  teradsorpsi  per  satuan  berat,  ln  (x/m)  dan  ln  C  adalah  nilai  x  dan  y  dari persamaan  isoterm  Freundlich,  kemudian  1/(x/m)  dan  1/C  adalah  niali  x  dan  y  persamaan  isoterm  Langmuir (perhitungan dapat dilihat pada lampiran E).
Tabel 3.1 Analisis isoterm  logam Mn tanpa aktivasi kimia
Waktu Kontak (Menit) Massa (g) C Awal (mg/L) C Akhir (mg/L) x (mg) x/m (mg/g) Isoterm Freundlich Isoterm Lagmuir ln (x/m) ln(C) 1/(x/m)   1/C 30 3 49,64 26,71 11,47 3,82 1,34 3,29 0,26 0,04 60 3 49,64 24,94 12,35 4,12 1,42 3,22 0,24 0,04 90 3 49,64 24,83 12,40 4,13 1,42 3,21 0,24 0,04
Berdasarkan  Tabel  3.1  Analisis  adsorpsi  logam  Mangan  (Mn)  arang  aktif  aktivasi  kimia    dilakukan menggunakan  model  isoterm  adsorpsi  Freundlich  dan  Langmuir.  Dalam  penelitian  ini,  kita  akan mengasumsikan bahwa seberapa besar adsorpsi yang terjadi pada permukaan arang aktif. Nilai yang diperoleh dari  Tabel  diatas  kemudian  diplot  kedalam  grafik  linieritas  Freundlich  dan  Langmuir  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 4.10 dan 4.11.

## Gambar 3.1 Kurva persamaan isoterm Freundlich logam Mn aktivasi kimia
Dari  Gambar  3.1  diperoleh  persamaan  y  =  -1,0818x+4,8946  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai untuk  menentukan  persamaan  freundlich  yaitu  slope  1/n  =  -1,0818x  dan  intercept  adalah  log  K= 4,8946,  dimana  K  merupakan  konstanta  kesetimbangan  freundlich  sehingga  didapatkan  model persamaan freundlich 𝑥 𝑚 = 133,5665𝐶𝑒 𝟏/ −0,9243 (perhitungan dapat dilihat pada lampiran F).

## Gambar 3.1 Kurva persamaan isoterm Langmuir logam Mn aktivasi kimia
Dari  Gambar  3.1  diperoleh  persamaan  y  =  -7,0226x+0,5246  dapat  ditentukan  bahwa  nilai  untuk menentukan  persamaan  langmuir  yaitu  slope  1/  qm.b  =  -7,0226x  dan  intercept  adalah  b  =  0,5246,  dimana  b merupakan  konstanta  kesetimbangan  langmuir  sehingga  diperoleh  model  persamaan 𝑥 𝑚 = −0,1423×−13,3957.𝐶 1+(−13,3957).𝐶 (perhitungan dapat dilihat pada lampiran F).
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  adsorpsi  logam  besi  dan  mangan  aktivasi  kimia mengikuti  persamaan  isoterm  adsorpsi  Freundlich  dikarenakan  persamaan  adsorpsi  Freundlich  memiliki  nilai koefisien  korelasi  (r)  lebih  tinggi  dibandingkan  persamaan  isoterm  adsorpsi  Langmuir.  Sehingga  persamaan
isoterm  adsorpsi  Freundlich  lebih  tepat  digunakan  untuk  menentukan  nilai  kapasitas  adsorpsi.  Perbedaan persamaan linier Freundlich dan Langmuir dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini.
Tabel 3.1 Hasil persamaan freundlich dan langmuir logam Mn aktivasi kimia
Persamaan Freundlich Persamaan Langmuir Keterangan Nilai Keterangan Nilai Persamaan y = -1,0818x + 4,8946 Persamaan y = -7,0226x + 0,5246 Slope (1/n) -1,0818x Slope (1/n) 76,067 Intercept (In K) 3,4032 Intercept (In K) 0,9769 Koefisien korelasi (r) 1 Koefisien korelasi (r) 0,9999 Persamaan Freundlich Persamaan Langmuir Persamaan Freundlich Persamaan Langmuir Keterangan Nilai Keterangan Nilai Persamaan Adsorpsi 𝑥 𝑚 = 133,5665𝐶𝑒 𝟏/ −0,9243 Persamaan Adsorpsi 𝑥 𝑚 = −0,1423 × −13,3957. 𝐶 1 + (−13,3957). 𝐶

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji awal air asam tambang menunjukkan kandungan logam yang terdapat dalam air asam tambang  tinggi  denga  nilai  kadar  logam  Fe  yaitu  86,08  mg/L  dan  pada  logam  Mn  yaitu  49,64  mg/L.  Air asam tambang juga mengandung tingkat keasaman air yang tinggi dimana nilai pH mencapai 2,62.
2. Karakteristik  Adsorben arang kulit singkong  non-aktivasi kimia dan aktivasi kimia berdasarkan uji adalah kadar air pada arang aktif tanpa aktivasi memiliki kadar air 5,30% sedangkan aktivasi kimia 6,11%, kadar abu  pada  arang  aktif  tanpa  aktivasi  memiliki  persentase  nilai  8,36%  sedangkan  pada  aktivasi  kimia memiliki  nilai  persentase  lebih  tinggi  yaitu  7,78%,  volatile  matter  atau  kadar  zat  mudah  menguap  pada arang aktif tanpa aktivasi  memiliki persentase kadar sebesar 20,12% sedangkan untuk arang aktif aktivasi kimia  mempunyai  kadar  21,05%,  dan fixed  carbon pada  arang  aktif  tanpa  aktivasi  memiliki  kadar fixed carbon 66,23% sedangkan pada arang aktif aktivasi kimia memiliki nilai kadar sebesar 65,06%.
3. Waktu  arang  aktif  kulit  singkong  memiliki  pengaruh  dalam  penurunan  konsentrasi  logam  besi  (Fe)  dan mangan  (Mn)  pada  air  asam  tambang.  Berdasarkan  hasil  pengujian  pengaruh  waktu  terhadap  Fe  dan  Mn arang  aktif  aktivasi  kimia  pada  menit  30  dengan  hasil  penyerapan  mencapai  hasil  terbaik  pada  aktivasi kimia terjadi pada menit 90 dengan hasil penyerapan mencapai 12,934 mg/L dan hasil terbaik non aktivasi mencapai  0,575  mg/L  pada  waktu  30  menit,  sedangkan  hasil  penyerapan  logam  Mn  pada  arang  aktif  non aktivasi  terjadi  pada  waktu  90  menit  dengan  hasil  16,81  mg/L  dan  pada  arang  aktif  aktivasi  kimia penyerapan terbaik terjadi pada menit 90 dengan hasil mencapai 24,83 mg/L.
Berdasarkan  hasil  uji  menunjukkan  bahwa  arang  aktif  tanpa  aktivasi  kimia  lebih  memiliki  kapasitas adsorpsi yang tinggi dibanding dengan arang aktif aktivasi terhadap konsentrasi logam Fe dimana hasil terbaik yaitu pada menit 30 dengan kapasitas adsorpsi 14,2589 mg/g dan waktu mempengaruhi kapasitas absorbsi pada arang aktif aktivasi kimia dengan lama waktu yang digunakan maka kapasitas adsorpsi semakin meningkat pula. Dan  kapasitas  absorbsi  pada  arang  aktif  tanpa  aktivasi  kimia  memiliki  kemampuan  adsorpsi  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  kapasitas  adsorpsi  arang  aktif  aktivasi  terhadap  konsentrasi  logam  Mn  dimana  hasil terbaik yaitu pada menit 90 dengan kapasitas adsorpsi yaitu 5,4714 mg/g.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyani,  Putri  A.R,  Eka  R.P.,  dan  Fathoni  R.  2017. Pemanfaatan  Kulit  Singkong  Sebagai  Bahan  Baku  Arang Aktif  Dengan  Variasi  Konsentrasi  NaOH  dan  Suhu. Jurnal  Teknik  Kimia  Universitas  Mulawarman Samarinda
Estiasih,  Teti.,  Widya  Dwi  Rukmi  Putri.,  dan  Elok  Waziiroh.  2017.  Umbi  Umbian  dan  Pengolahannya.  UB Press. Malang.
Fatimah, Is. 2014. Adsorpsi dan Katalisis Menggunakan Material Clay. Graha Ilmu.Yogyakarta Gautama,  Rudy  Sayoga.  2019.  Pembentukan,  Pengendalian  dan  pengelolaan  Air  Asam  Tambang.  ITB  Press. Bandung.
Hidayat,  L.  (2017). Pengelolaan  Lingkungan  Areal  Tambang  Batubara  (Studi  Kasus Pengelolaan  Air  Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau . Jurnal ADHUM , 7 (1), 44–52.
Permatasari,  Anugrah  Rizqi.,  Lia  Umi  Khasanah.,  Esti  Widowati.  2015. Karakterisasi  Karbon  Aktif  Kulit Singkong  (Manihot  Utilissima)  Dengan  Variasi  Jenis  Aktivator .  Jurnal  Teknologi  Hasil  Pertanian,  Vol. VII, No. 2.
Putrianda, Dela Cahya., Leonita Yuliana., dan Herawati Budiastuti. 2019. Aktivasi Karbon Aktif Kulit Singkong Dengan  Aktivator  Nacl,  Zncl2,  Dan  Na2co3  Untuk  Adsorben  Pb2+ .  Jurnal  Sentrinov,  Volume  5  tahun 2019, ISSN: 2477-2097.
Putri,  Septi  Wulan  Adi.,  Wikanastri  Hersoelistyorini.  2012. Kajian  Kadar  Protein,  Serat,  Hcn,  Dan  Sifat Organoleptik Prol Tape Singkong Dengan Substitusi Tape Kulit Singkong . Jurnal Pangan dan Gizi Vol 03 No. 06 Tahun 2012
Pratiwi, Indah., Yusriana Sapta Dewi. 2017. Pemanfaatan Limbah Kulit Singkong (Manihot Utilissima) dalam mempengaruhi kadar Fe dalam air . Fakultas Teknik, Universitas Satya Negara Indonesia. Jakarta Sailah  Illah.,  Fitri  Mulyaningsih.,  Andes  Ismayana.,  Tyara  Puspaningrum.,  Anis  Annisa  Adnan.,  dan  Nastiti Siswi Indrasti. 2020. Kinerja Karbon Aktif Dari Kulit Singkong Dalam Menurunkan Konsentrasi Fosfat Pada Air Limbah Laundry . Jurnal Teknologi Industri Pertanian 30 (2): 180-189.